Verfahren, Lithium etc. aus Lithionglimmer zu gewinnen. 143 



oder Traubenzuckers bei weitem vorzuziehen. Aus der 

 vom Platinsulfid getrennten Flüssigkeit ist nun das Li- 

 thion zu gewinnen. Dies geschieht, indem man dieselbe 

 concentrirt und das Lithion mit kohlensaurem Natron 

 als kohlensaures Salz fällt. Hat man hierbei vorher das 

 NaCl und KCl durch Herauskrystallisiren grösstentheils 

 entfernt und das Ammoniak durch Zusatz von Aetznatron 

 vertrieben, so kann man die Mutterlauge, aus der das Li- 

 thion gefällt wurde und die immer noch etwas Lithion 

 neben überschüssiger NaO, CO^ enthält, bei der nächsten 

 Operation wieder verwenden. Hinsichtlich der Bearbei- 

 tung des Glimmers von Zinnwald gilt was vom Lepi- 

 dolith angeführt wurde, da beide Mineralien im Ganzen 

 genommen, dasselbe Verhalten zeigen. Der Glimmer 

 schmilzt jedoch leichter, schäumt dabei weniger auf als 

 der Lepidolith und giebt eine dunkelgrüne glasartige 

 Masse, deren Dichte 2,27 beträgt. Da derselbe weit mehr 

 Eisen enthält als der Lepidolith, so ist es vortheilhafter, 

 die Oxydation desselben mit unters chlorigsaurem 

 Natron als mit NO^ zu bewirken. Die weitere Behand- 

 lung bleibt dieselbe. 



Nach Schrötter's Analysen enthält der Lepido- 

 lith 3,19 Proc. Lithion (= 1,476 Proc. Lithium ent- 

 sprechend 7,8 Proc. LiO,C02), 0,536 Proc. cäsiumhaltiges 

 Rubidiumoxyd und 0,006 Pioc. Thallium. 100 Th. 

 quarzfreier Lepidolith enthalten nach ihm 51,746 Th. Kie- 

 selerde und erleiden beim Schmelzen 1,513 Proc. Glüh- 

 verlust. Im quarzfreien Glimmer von Zinnwald 

 fand Sehr Ott er 49,782 Proc. Kieselerde, 0,75 Proc. cä- 

 siumhaltiges Rubidium, 0,814 Proc. Lithium und 0,0065 

 Procent Thallium. Das hieraus gewonnene Rubidium ist 

 reicher an Cäsium als das aus Lepidolith gewonnene. 

 ( Wiener Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. 

 Classe. L. Bd. IL Heft. IL Ahth. IS. 268—284.) H. Ludwig. 



Heber die Trenuuug von Rubidium und Cäsium in 

 Form der Alaune 



hat Joseph Redtenbacher Versuche veröffentlicht. 



Die bisherige Trennungsmethode von K, Rb und Cs 

 beruht auf der verschiedenen Löslichkeit der Platin dop- 

 pelsalze. Diese von Bunsen, dem Entdecker dieser 

 Metalle, zuerst gefundene Methode bietet die Schwierig- 

 keit der Schwerlöslichkeit der genannten Platinsalze, 



